BULETINUL SOCIETĂŢII DE SC1INŢE 691 



hydrate avec 7 H 2 O dans le ciment portland de composition ordi- 

 naire et donne, en faveur de sa maniere de voir, le faitque l'alumi- 

 nate bicalcique donne deja une elevation de temperature assez forte 

 en s'hydratant, elevation de temperature qui ne s'observe genera- 

 lement pas dans le ciment bien cuit. 



M. M. Newberry ont remarque en preparant leurs ciments alumi- 

 neux de la formule : 



x (Si0 2 . 3 CaO) + y (A1 2 3 . 2 CaO) 

 qu'a partir de 7°/ d'alumine ii y avait deja une faible elevation de 

 temperature au gâchage et que celle-ci etait tres forte avec 1 2°/ 

 d'alumine. Dans leurs ciments, nous avons evidemment un alumi- 

 nate bicalcique hydrate, provenant de la decomposition du double 

 silicate Si0 2 . A1 2 3 . 5 CaO. 



Ce fait semblerait confirmer l'opinion de M. Rebuffat, d'autant 

 plus que dans la grande majorite des ciments, la basicite est moins 

 grande que dans Ies ciments de M. M. Newberry, qui sont deja pres- 

 que â la limite superieure possible en chaux, limite difficile â attein- 

 dre en pratique. 



La faible quantite d'eau combinee dans le ciment, de meme que 

 la presence indubitable de chaux en solution, au moment meme du 

 gâchage, ainsi que l'experience directe le laisse facilement constater, 

 nous font repousser la conclusion de M. Rebuffat qui attribue 44% 

 d'eau, soit 7 H 2 0, â l'aluminate hydrate se trouvant dans le ciment. 

 Les aluminates ne peuvent fixer que Ies quantites suivantes d'eau 

 d'hydratation, d'apres les chiffres meme de M. Rebuffat j ) lorsqu'ils 

 sont en presmc^ dune solution de chaux: 

 Al 2 3 . Ca 0, 3 H 2 O; 2 (Al 2 3 . 2 Ca O) 3 H 2 O; Âl 2 3 . 3 Ca 0, 4 H 2 O 



Quelques mots sur l'action du gypse seront a leur place avânt 

 d'aborder la prise proprement dite et le durcissement du ciment. 



M. Candlot 2 ) a demontre que le sulfate de chaux se combine â 

 l'aluminate de chaux en dcnnant un sel double de la formule : 

 ALO3 3 CaO. 2, 5 CaSO.j. + aq. 



M. Deval 3 ) attribue â ce sel double la formule exacte: 

 Al 2 3 . 3 CaO. 3 CaS0 4 -}- 26,5 H 2 0. 



!) Loc. cit. 237. 



2 ) Ciments et chaux hydrauliques p. 257. 



3 ) Bulletin de la Societe d'encouragement pour l'industrie naţionale, Paris, 1900. 



